— 255 
dalla grafite naturale — non deflagra al calore, quello preparato dalla grafite della ghisa 
forma un composto jodurato che. per azione del calore, deflagra svolgendo notevole 
quantità di jodio ; quello della grafite dall’arco voltaico non deflagra, ma, ossidato 
col misto del Brodie, dà un acido grafìtico di color marrone. 
In una Memoria stampata 20 anni dopo, nel 1890 (’), con P. Petit precisa, con 
dati quantitativi interessanti, tali differenze. 
Riassumo, per comodo del lettore, le composizioni dell’acido grafitico (ossido 
grafitico) trovate dai diversi sperimentatori. 
Brodie.C . 61.04 
57,69-55,79 
55.73-56,23 
56,18 
62,63 
51,95 
Gottschalk. 
Stingi. 
[ grafite naturale. 
Berthelot 1 
e Petit / 
1 
dalla ghisa 
dall'arco . 
H . 1.85 0.37,41 C u H 4 0 5 
1,73-1.97 40,58-42,37 C,,H 4 0 6 
1,87-1,83 42,35-41,94 
1,51 42,26 
1,40 35,97 
1,55 46,5 
Dai loro dati analitici Berthelot e Petit dedussero per i diversi ossidi grafitici 
le formule 
( a ) ChH, 0 6 o 0 5 6 li8Og-j per l'ossido della grafite della ghisa 
C 56 Hio 0 30 ,HO » » » naturale 
C 56 H l0 O 38 * » » dell’arco voltaico. 
$ C = 6 ; 0 = 8. 
Più sconcordanti ancora le esperienze instituite sui sali. 
I due sali baritici accennati in modo sommario dal Brodie, ed il sale potassico 
del Gottschalk, non potevano essere utilizzati senza un’ulteriore controllo sperimen¬ 
tale per determinare la basicità dell’acido grafitico; perciò Berthelot e Petit tenta¬ 
rono di stabilire su solida base sperimentale questo punto importante per la storia 
chimica del composto. 
Si agitò a questo scopo una determinata quantità di ossido grafitico secco con 
un grande eccesso di soluzione titolata di idrato baritico ; e si determinò, con solu¬ 
zione titolata di acido cloridrico, la quantità di barite assorbita alla temperatura am¬ 
biente fino a saturazione quasi completa dell’ossido. 
I numeri ottenuti in due esperienze si possono riassumere nel modo seguente: 
dopo 20 ore di contatto, 100 p. di ossido grafitico hanno assorbito 50 -50,3 p. barite 
» 48 » 
» 4 giorni 
52 -50,9 
54,2-51,9 
Da questi dati si calcola — in modo un po’ troppo approssimativo — che un 
equivalente di bario si unisce a 14 X 6 = 84 p. di carbonio: e quindi la formula 
C u H 2 0 6 da loro proposta per l’ossido grafitico dalla grafite della ghisa, formula che 
l’ulteriore studio dei prodotti di decomposizione pirogenica ha consigliato a quadru¬ 
plicare (C 56 H 8 0 24 ). 
O loc. cit., e Bl. [3] III, pag. 336 (1890). 
